56o C U I 



vient cellulaire , et leur couleur passe du brun verdâlre , au 

 gris et au blanc jaunâtre satiné. 



loo parties de C. a. mamelonné ont donné à M. Chene- 

 rix : oxyde de cuivre, 5o; acide arsenique, 29; eau, 21. 



On peut placer ici le C. a. terreux , d'un jaune verdâtre , 

 que M. Léonhard a nommé Phaimacochalzit ; c'est VErdiges 

 Ol/'oenkupfer de Haussmann. 



Les différens arseniates de cuivre , dont nous venons de 

 rapporter les caractères, se trouvent en Angleterre, dans les 

 mines de cuivre du comté de Cornouailles , et notamment 

 dans celles de Huelgorland , de Tincrofl et de Carrarach, 

 assez ordinairement dans le voisinage les unes des autres , 

 et en association avec d'autres espèces du même genre , no- 

 tamment avec le cuivre oxydulé , le cuivre pyriteux , le 

 cuivre sulfuré , la malachite , etc. ; le quarz blanchâtre , 

 tantôt amorphe et tantôt cristallisé , ou carié et souillé 

 d'oyde de fer, est la gangue la plus ordinaire du C. a. octaè- 

 dre obtus et du C. a. rhomboïdal. La variété lamelliforme 

 . hexaèdre est sur le cuivre rouge , massif. Les masses ma- 

 melonnées sont engagées dans les cavités du quarz , ou dans 

 les autres espèces. On a également rencontré une variété 

 de cette même espèce dans les cavités d'un fer oxydé com- 

 pacte , dans la mine de Kaisersteinmel, près d'Altenkirchen, 

 dans le pays de Nassau-Ussingen (Léonhard). V. relative- 

 ment au Cuivre arseniaté les Mémoires de M. de Bour- 

 non , insérés dans le Journal des Mines , t. n et i5 , et son 

 Catalogue ; les Observations de M. Haiiy , sur le même sujet , 

 sont insérées dans le t. i3 de cette même collection , et 

 dans son Tableau comparatif. 



Cuivre arseniaté j-errifère (Cuivre et fer arseniaté de 

 Bournon ; Slrahlenerz , Karsten ; Arseniaté de cuivre mar- 

 tial, Jameson ). 



Ce minéral , dont on doit également la connoissance à 

 M. de Bournon , qui l'a décrit dans son Mémoire cité plus 

 haut, sous le nom iV Arseniaté ciipro-martial., contient, d'après 

 l'analyse de M. Chencvix : fer oydé, 27,5 ; cuivre oxydé, 

 22,5 ; acide arsenical , 33,5 ; eau, 12 , et 3 de silice. 



Sa pesanteur spécifique est3,4.oo3, et sa couleur le bleu 

 de ciel Irès-foible , quelquefois légèrement nuancé de ver- 

 dâtre, ou le jaune brunâtre de la résine. 



Il raye la chaux carbonalée. 



Ses cristaux sont rarement isolés , et le plus ordinaire- 

 ment groupés et réunis en forme de mamelons; ils sont très- 

 petits et brillans; leur forme est celle d'un prisme rhomboï- 

 dal terminé par des sommets pyramidaux , formés de 

 quatre triangles scalènes. 



